4l2 RECHERCHES CHIMIQUES 



Une immersion d'une heure et demie dans l'eau bouillante, 

 une immersion de même durée dans de l'eau bouillante 

 contenant de l'alun et du bitartrate de potasse (i6 laine, 

 I alun, 1/4 bitartrate), augmentent un peu l'aptitude de la 

 laine à absorber les matières colorées dont je vais donner 

 les noms : l'outremer artificiel, le sesquioxyde de chrome, 

 l'ocre jaune, le noir animal. 



La différence n'est pas grande, mais elle est sensible; la 

 laine non préparée est un peu plus claire que les autres 

 laines , et la laine alunée a quelque chose de plus que celle 

 qui a été tenue dans l'eau simplement bouillante. 



3. En partie à l'état de combinaison et en partie à l'état 

 de simple mélange. 



5. Je citerai, comme exemple de ce cas, le résultat d'uu 

 examen que je fis en i834 d'ini échantillon de coton teint 

 en rouge turc et d'une très-bonne qualité. 



Ce coton fut examiné après avoir subi deux passages à 

 l'eau froide. Il ne céda au liquide que des traces de matière 

 colorante et d'alcali. Le premier lavage contenait eji outre 

 une légère trace de sulfate, dont le second était exempt. 



x\près ce traitement, le coton fut imbibé d'eau, puis tordu. 



L'eau déposa une quantité notable d'une laque rouge Ho- 



coiHieuse, qui n'était fixée que par adhésion, et non par aj- 



finité, car celle-ci n'aurait pas cédé à une force mécanique. 



Quant à la matière colorante qui restait au ligneux, il me 

 serait impossible d'affirmer que la totalité y était combinée; 

 cependant j'affirmerai qu'une grande partie s'y trouvait dans 

 cet état. Car en recourant à l'alcool froid et à l'alcool bouil- 



